DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES. 45 



en deux feiis,'Ieur avoit fait perdre, ce qui confirme encore I'explication ^^^— "^^ 

 qu'a donn^e M. Hriffon de ce ph;!nomene. P h v ^ i 1 



Non-fcukment le fer fe trouve dans I'etat de fonte & dans celui de 

 barre , mais on le fait encore paffer, au moyen d'une operation connue, Ar.n^e iJjS.. 

 de ce dernier litat , dans celui d'acier. Sous cette derniere forme il acquiert 

 la propriete finguliere de fe durcir tres-confid^rablement, fi I'ayant fait rou- 

 gir, on le trampe fubitement dans I'eau froide. 



M. Briffon a eprouvc I'acier, fans ctre ecroui ni trcmpe, etant ^croui & 

 non tremp6, ctant trempe, & non ecroui, & enfin etant ecroui & enfuite 

 trempe. 



Le pouce cube de I'acier dans fon etat naturel, a pef(i 5 onces o gros 

 44 grains, & le pied cube 548 livres 5 onces o gros 41 grains. 



Le pouce cube da meme acier , bien ecroui, a pefe 5 onces o gros 

 47 grains, & le pouce cube 548 livres 13 onces i gros 71 grains. 



Le pouce cube de ce meme acier ecroui , trempe enfuite de tout fon 

 dur, a pefe 5 onces o gros 39 grains, & le pied cube 547 livres 4 onces 

 I gros 10 grains ; d'oii il fuit que la trempe diminue la denhte de I'acier 

 beaucoup plus que lecroui ne laugmente. 



Le pouce cube du meme acier trempe de toute durete, fans avoir au- 

 paravant ete ecroui, a pefe 5 onces o gros 38 grains, & le pied cube 

 547 livres z onces 1 gros 5 grains. 



L'acier perd done conftamment par la trempe de fa denfite, en meme 

 temps qu'il acquiert de la durete, mais il eft, avant qu'on le trempe, fpe- 

 cifiqucment plus pefant que le fer, ce qui fenible indiquer que les matie- 

 res etrangeres qu'on emploie pour le rendre acier, le penetrent & rem- 

 pliflent les vuides qu'il contenoit dans I'etat de fer; fans cette penetration, 

 elles devroient, etant plus l^geres que le fer, rendre I'acier fpecifiquement 

 moins pefant que ce metal, audi I'acier oftre-t-il les deux carafteres des 

 metaux allies , la plus grande fullbilite & la plus grande durete. 



Le plomb a ete eprouvi, d'abord lunplement fondu, & enfuite. fortc- 

 ment battu ^ coups de marteau. 



Le pouce cube de plomb limplement fondu , a pefe 7 onces 2 gros 

 €1 grains, & le pied cube 754 livres 10 onces 4 gros 44 grains, mais on 

 a eu beau le battre, il n'a pas acquis fous le marteau le moindre degre 

 fenlible de denlite •, dans une feule des experiences , il fe trouva T^e- 

 d'augmentation de denfite, ce qui venoit probablement de quelques fouf- 

 flures qui s'etoient trouv^es dans le plomb limplement fondu, & que Ics 

 coups de marteau avoient fait difparoitre. 



Le dernier des metaux examine par M. Briflbn , a etd' I'etain , il en a 

 cprouve fix fortes difFerentes , d'abord fimpleraent fondu , & enfuite bien 

 ecroui. 



Les fix efpeces d'ctain foumifes i fcs experiences, out etc I'ctain pur de 

 Cornouaille en Angleterre, donl M.du Hamel luiavoit donne un morceau, 

 qu'il avoit obtenu par le credit de mylord due de Richeniond ; I'etain 

 de Maiac, & les quatre efpeces d'ctain des poticrs, favoir, I'etain neuf, 

 I'ctain fin, I'etain coramun & la daire-^toffe j le pouce cube de I'etain de 



